D'HISTOIRE NATURELLE. 74 
point d’oxidation, est donc volatil et odorant avec les acides 
comme avec l’eau. 
7. Pour obtenir le nouveau métal pur, après avoir fait 
fondre et oxider la poudre résidu du platine qui contient 
du chrôme, du fer et de la silice, on la lessive, on dissout 
la matière qui reste dans l'acide muriatique, on a d’abord 
upe dissolution verte à cause du fer qu’elle contient , et qui 
devient d’un bleu-foncé. On évapore la dissolution acide 
qui passe au rouge , on en sépare la silice qui se précipite par 
la chaleur, et on plonge dans la liqueur décantée , du zinc 
en lames, après y avoir ajouté quelques gouttes d’acide mu- 
riatique; sa couleur rouge repasse au vert et au bleu, et 
elle dépose bientôt , en se troublant, des flocons noirs brillans 
qui sont le métal nouveau en poussière fine. On peut aussi 
calciner dans un creuset d'argent le muriate du nouveau 
métal, après lavoir lessivé avec Palcool qui en sépare le 
muriate de fer. On peut encore précipiter son muriate 
étendu d’eau par le gaz hydrogène sulfuré qui entraine le 
nouveau métal uni au soufre sans précipiter le fer. Dans le 
second procédé, l’acide muriatique s'échappe, et dans le 
troisième , le soufre se volatilise par la sublimation, en lais- 
sant également le métal pur. 
8.° Quoique nous n’ayons encore obtenu que quelques 
grammes du nouveau métal par les procédés indiqués , ces 
petites quantités nous ont sufli pour y reconnoitre les pro- 
priétés suivantes : 
a. X est dur, brillant, blanc grisätre, et très-fragile. 
b. Sa poussière chauffée fortement au chalumeau se vo- 
latilise sans se fondre en une fumée blanche. 
c. Quand on le traite avec du borax à un grand feu, on 
16 
